LENTA POLARIZZABILITÀ DEI DIELETTRICI 



433 



e ritenendo dello sviluppo dei coseni solo i due primi termini 



t = i 



a a T a 



— arcos — — — arcos — , 



g ir 9 ' 



detta T la durata della mezza oscillazione. 



Così furono valutati i tempi che il pendolo impiegava per raggiungere cadendo 

 i punti sulla scala del contatto mobile, di centimetro in centimetro fino alla posizione 

 verticale, e si dedussero quelli successivi per simmetria. In corrispondenza alle letture d 

 si ebbe pertanto: 



d cm 



0.1 1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 



6.1 



7.1 



8.1 



9.1 



10.1 



t" 



0.3470 0.3575 0.3679 0.3782 0.3883 0.3983 



0.4083 



0.4182 



0.4280 



0.4378 



0.4475 



d 



11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 



17.1 



18.1 



19.1 



20.1 



21.1 



t" 



0.4572 0.4669 0.4765 0.4861 0.4958 0.5055 



0.5152 



0.5250 



0.5348 



0.5447 



0.5547 



14. Il primo condensatore a seta essiccata. 



Il condensatore che più interessava di studiare era quello a seta ch'era stato 

 oggetto delle misure precedenti. 



Ma perchè nel corso di queste s'era notato un aumento della capacità e della 

 variazione di carica col tempo, dovuto certo all' accesso dell' aria umida che aveva 

 modificate le condizioni igroscopiche del dielettrico , questo dovette essere seccato 

 artificialmente. E perchè 1' essiccamento dei singoli pezzi d' armatura e d'isolante 

 colla macchina pneumatica non aveva migliorate di molto le proprietà del condensa- 

 tore, l'essiccamento si rinnovò a temperatura elevata. 



Perciò i singoli fogli di seta e di stagnola furono riscaldati su due grosse lastre 

 di rame verso i 200° durante parecchi minuti, così che non solo fosse eliminata da essi 

 l'acqua superficialmente condensata, ma dalla seta presumibilmente anche la massima 

 parte dell'acqua di costituzione, senza spingere la temperatura tant'alto che le pro- 

 prietà fisiche apparenti ne fossero sensibilmente modificate. Ad evitare che nuovo 

 vapore fosse assorbito durante la ricostruzione del sistema, questa fu interamente 

 eseguita sopra una terza lastra riscaldata a temperatura poco inferiore , sovrappo- 

 nendovi i fogli man mano che si toglievano secchissimi dalle due prime ; il complesso 

 appena finito fu posto tra due fogli ben secchi di ebanite, e il tutto chiuso con forti 

 liste di carta incollata, sovrapponendovi poi un peso notevole. 



Le proprietà del condensatore apparvero subito enormemente migliorate. La 

 capacità s'era ridotta a 0.110 mF, in parte per la esclusione di uno dei fogli di 

 armatura guastatosi nella nuova costruzione, in parte per la diminuzione verosimil- 

 mente subita dalla costante dielettrica. Il valore nuovo non può però essere con- 



Serie IL Tom. XLIV. e 2 



